373 
DE  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
374 
3J  O T ü S. 
13.  Untersuchungen  über  die  in  Russland 
VORKO. MM ENDEN  BRENNMATERIALIEN  DES 
Mineralreichs  ; von  Dr.  A.  VVOSKRESSENSKÉ  . 
(Lu  le  6 juin  18^5.) 
Obgleich  wir  gegenwärtig  im  Besitz  verschiedener  Ana- 
lysen der  in  Russland  vorkommenden  Steinkohlen  sind, 
so  geben  dieselben  meistens  nur  die  Quantität  der  Pro- 
ducte,  welche  diese  Materialien  ])eim  \ erkohlen  oder 
\ erbrennen  liefern.  Solche  Bestimmung  ist  freilich  sehr 
wichtig,  sie  giebt  aber  doch  keine  Auskunft  über  die 
innere  Natur  dieser  Brennmaterialien  und  ihren  wirkli- 
chen Preis. 
Un  nun  diese  Lücke  einigermaassen  auszufüllen,  un- 
ternahm ich  eine  Reihe  von  Untersuchungen,  deren  Re-, 
sultate  ich  hier  mittheile. 
Da  die  Güte  der  Brennmaterialien  und  ihr  relati- 
ver Werth  hauptsächlich  von  der  Quantität  des  in  ih- 
nen enthaltenen  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs  abhängig 
ist,  so  habe  ich  mich  vor  Allem  bemüht,  diese  zwei 
Hauptbestandtheile  genau  auszumitteln. 
Bei  den  meisten  Sorten  der  von  mir  analysirten  Stein- 
kohlen wurden  die  Bestimmungen  des  Kohlenstoffs  und 
Wasserstoffs  mit  Kupferoxyd,  oder  mit  geschmolzenem 
chromsauren  Bleioxyd  ausgeführt,  allein  bei  den  zwei 
ersten  und  einigen  andern  Kohlenarten,  die  an  Kohlen- 
stofi’  viel  reicher  waren,  hat  die  Vei’brennung  mit  den 
genannten  Substanzen  jedesmal  fehlerhafte  Resultate  ge- 
geben, und  erst  bei  der  Anw'endiing  des  Sauerstofl’gases 
gelangte  ich  zu  der  vollkommenen  Oxydation  des  Koh- 
lenstoffs. 
Bei  ,der  Bestimmung  des  Aschengehaltes  und  der  Be- 
schaft’enheit  des  Coaks  habe  ich  dieselbe  Methode  be- 
folgt, die  von  Ilrn.  Régnault*)  und  Richardson 
angewendet  worden  war. 
o 
Da  der  Stickstoff  keine  wuchtige  Rolle  bei  der  \ er- 
brennung  spielt,  so  habe  ich  für  unnöthig  gefunden, 
durch  directe  \ ersuche  diesen  Bestandtheil  auszumit- 
teln. Aus  früheren  Untersuchungen  geht  übrigens  deut- 
lich hervor,  dass  der  Stickstoffgehalt  in  der  Zusam- 
mensetzung der  mineralischen  Brennmaterialien  zwischen 
bestimmten  Gränzen  variirt.  In  den  Anthraciten  ist  sein 
"\  erhältniss  sehr  gering,  in  den  anderen  fossilen  Brenn- 
materialien aber  variirt  er  zwischen  1,5  und  2 Procent 
und  überschreitet  diese  Gränze  nicht. 
Die  von  mir  untersuchten  Kohlenarten  sind: 
No.  1.  Anthracit  von  Gruächewka  (FpymeBCKaa  Cra- 
iiHHa)  Es  ist  die  gewöhnlichste,  zum  Ofenheizen  ange- 
wandte Kohle,  die  im  Lande  der  donischen  Kosaken 
bei  der  Stanitza  Gruschewka  vorkommt. 
1)  0,3214-  Gr.  Substanz  im  Sauerstoffgase  verbrannt 
lieferten:  0,0501  Gr.  Wasser  und  1 ,0953  Gr.  Kohlensäure. 
2)  3,869  Gr.  Anthracit  im  Platintiegel  verbrannt  Les- 
sen als  Rückstand  0,0607  Gr.  Asche  von  grauweisser 
Farbe  zurück. 
3)  3,2393  Gr.  Subst.  hinterliessen  Coaks  3,0448.  Gr. 
Auf  100  Theile  berechnet  imd  das  Atomgewicht  des 
Kohlenstoffes  zu  75,12  angenommen,  erhält  man  hieraus 
folgende  Zusammensetzimg. 
Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Sauerstoff  u. 
Stickstoff’ 
Asche 
93,785  pG. 
1,732 
2,940 
1,543 
100,000 
No.  2.  Anthracit  von  Lissitschja  Balka  (AncHuba  BauKa), 
der  Luganischen  Eisenhütte  gehörig;  es  enthält  Schwe- 
felkies, besonders  in  den  obern  Schichten,  verwittert  und 
geräth  leicht  in  Selbstentzündung,  wie  dieses  schon  öf- 
ter geschehen  ist: 
1)  0,3192  Gr.  Substanz  lieferten  beim  Verbrennen  im 
Sauerstoffgase.  1,0581  Gr.  Kohlensäure  und  0,0815  Gr. 
Wasser. 
2)  4,2849  Gr.  Kohle  liessen  0,2078  Gr.  rothbraunei 
Asche  zurück. 
3)  8,9315  Gr.  Substanz  lieferten  8,2515  Gr.  Coaks. 
Was  in  100  Theilen  ausged 
rückt  folgende: 
Kohlenstoff 
90,598  pC. 
Wasserstoff 
2,840 
Sauerstoff  u , 
Stickstoff  f 
1,712 
Asche 
4,85 
100,000 
No.  3.  Steinkohle  aus  dem  Permschen  Gouverne- 
ment, in  der  Aähe  von  Solikamsk,  auf  dem  Gute  der 
Herrn  Lasarew  vorkommend. 
1)  0,6315  Gr.  Substanz  hinterliessen  nach  dem  V er- 
brennen 1,635  Gr.  Kohlensäure  und  0,243  Gr.  Wasser. 
2)  3,9525  Kohle  lieferten  2,4277  Gr.  Coaks  und  0,239 
Gr.  Asche. 
Sie  besteht  also  in  100  Theilen  aus: 
24* 
♦)  Armai,  der  Cheni.  u.  Pharm.  XXIII.  42. 
